358 C- F - Eichleiter und Dr. 0. Hackl. [22] 



Prozente 



Kieselsäure 31 53 



Eisenoxyd 6460 entsprechend 45-23% Eisen 



Aluminiumoxyd .... 2*85 



Kalziumoxyd 02 



Magnesiumoxyd. . . . Spur 



Schwefel 0-12 



Phosphor Spur 



Glühverlust (Wasser 



-f- Kohlensäure) . . 0'91 



Summe . . . 10003 Hackl. 



Brauneisensteine von Dobfic bei Kladno, Böhmen; 

 eingesendet von Emil Horovsky, Wien: 



Kieselsäure 1240 



Eisenoxyd 69*34 



Entsprechendes Eisen . . 4851 



Mangan Spur 



Phosphorsäure 066 



Schwefel Spur 



Brauneisenstein aus der Umgebung von Chotebof, 

 Böhmen; eingesendet von Dr. F. Släma, Brunn: 



II 



III 



IV 



P r o z 



e n t e 





20-95 



1694 



26-48 



45-80 



54-67 



49-83 



3204 



38-24 



34-86 



Spur 



33 



Spur 



1-27 



101 



1-32 



Spur 



Spur 



Spur 

 Hackl 



Eisenoxyd .... 

 Aluminiumoxyd . . 

 Phosphorsäure . . , 

 Schwefelsäure . - . 

 In Säure unlösliche 



Bestandteile . . 

 Glühverlust (Wasser) 



Summe . . 



Prozente 



7873 entsprechend 55-10°/ Eisen 

 0-45 



2-14 entsprechend 94% Phosphor 

 Spur 



6-55 

 12-30 



100-17 Eichleiter. 



Roteisenstein von Digrub, Gemeinde L e i t e n h a u s— 

 Ab ten au, Salzburg; eingesendet von Jos. Mayer, Bischofshofen : 



Eisenoxyd . . . 72-50°/ entsprechend 50-76% Eisen 



Eichleiter. 



Magneteisensteine vom „hohen Burgstall", Stubaital, 

 Tirol; eingesendet von Hagyi, Risto & Co., Wien I: 



I II 



Prozente 



Eisenoxyd 55'40 39 15 



Entsprechendes Eisen . . . 38*79 27-41 Eichleiter. 



